( io32 ) 

 la composiiion, l'éclat adamantin, la dureté, la densité et la forme cris- 

 talline. 



» Nos rubis, en effet, rayent le quartz et la topaze; leur densité est de 

 4,0 à 4,1 : ils perdent, comme les rubis naturels, leur coloration rose lors- 

 qu'ils sont fortement chauffés et la reprennent par le refroidissement : 

 soumis à des lapidaires, ils ont été trouvés aussi durs que les rubis naturels 

 et souvent même plus durs: ils usent très-rapidement les meilleures meules 

 d'acier trempé : M. Jannetlaz a bien voulu soumettre nos rubis à des obser- 

 vations cristallograpliiques ; au microscope d'Âmici, nos rubis, qui ont la 

 forme de prismes hexagonaux, offrent dans leur intérieur une croix noire 

 et des anneaux colorés sur les bords. 



» Les cristaux que nous montrons à l'Académie, et que nous avons fait 

 tailler, n'ont pas encore l'éclat qu'exige le commerce, parce qu'ils ne pré- 

 sentaient pas au lapidaire des faces favorables au clivage et à la taille : mais 

 voici des masses cristallines qui pèsent plusieurs kilogrammes, et dans les- 

 quelles nous trouverons sans doute des cristaux pouvant être taillés facile- 

 ment. 



» Nous décrirons actuellement la méthode qui nous a permis de pro- 

 duire les beaux échantillons de silicates cristallisés que nous mettons sous 

 les yeux de l'Académie; les expériences que nous allons décrire se lient 

 aux précédentes, car elles nous ont donné souvent des cristaux de co- 

 rindon à côté des silicates cristallisés. 



1) C'est au moyen des fluorures que nous avons produit les corps cris- 

 tallisés, dont il nous reste à parler : en exécutant ces recherches, nous 

 avons eu l'occasion d'apprécier toute la justesse des observations de 

 M. Daubrée qui, le premier, a démontré le rôle important que le fluor a 

 joué, comme minéralisateur, dans la formation des gites minéraux et des 

 silicates; ces vues se trouvent confirmées de nouveau par nos expé- 

 riences. 



» Nous avons reconnu, en nous laissant guider parles travaux classi- 

 ques de M. Henri Sainte-Claire Deville, que de tous les minéralisateurs le 

 plus actif est peut-être le fluorure d'aluminium. Soumettant à une tempé- 

 rature rouge, pendant plusieurs heures, un mélange à poids égaux de silice 

 et de fluorure d'aluminium, nous avons conslaté que, par la réaction mu- 

 tuelle des deux corps, il se dégage du fluorure de silicium et l'on obtient 

 tui corps cristallisé qui nous paraît être du dyslhène, c'est-à-dire du si- 

 licate d'alumine. 



